APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 261 



dilatation de la barre, choisie de manière à ce qu'elle 

 soit un peu supérieure à celle que la préparation du fil 

 permet de prévoir approximativement. Le ressort étant 

 légèrement plus écrasé aux températures élevées qu'aux 

 températures basses, la diminution du module est en 

 grande partie annulée ou même un peu surcompensée 

 si l'écart des dilatations est trop fort. 



Le fil étant ainsi préparé, on détermine sa dilatation 

 au moyen du comparateur exactement comme celle d'une 

 régie, et avec une approximation qui, lorsque le fil et 

 le ressort sont parfaitement libres, est à peu prés du 

 même ordre. 



Homogénéité de l'alliage. — L'uniformité de la dila- 

 tation dans une même coulée est assez grande. J'en don- 

 nerai comme exemple la dilatation de deux régies-éta- 

 lons de I mètre, en invar, construites par la Société 

 Genevoise et prises dans la même coulée d'alliage. Les 

 expériences, régulièrement espacées entre 0° et 38" 

 environ, ont conduit, pour ces deux barres, aux for- 

 mules^ : 



a = (1,075-1- 0^001 80 ôMO-" et (1,145 — 0,00052 6) 10-« 

 d'où se déduisent les allongements suivants par mètre 

 à partir de 0° : 



' On remarquera que la détermination du coefficient du deuxiè- 

 me terme, dans un intervalle de température restreint, présente 

 de très grandes difficultés, ce qui explique la différence apparem- 

 ment considérable entre les coefficients du terme en 9- dans les 

 formules ci-dessus; mais il s'établit entre les deux coefficients 

 d'une même formule une sorte de compensation qui fait ressortir 

 les valeurs de la dilatation avec une précision beaucoup plus 

 grande que l'incertitude régnant sur le second coefficient pourrait 

 le faire supposer. Le tableau des valeurs données par les deux 

 formules en est un exemple bi-en net. 



